Nr. 10 ''" «chl vom 80 Juni. C. v. Hauer [65 



zubilden, nur die vor langer Zeit von Leblanc angegebene ist. Däm- 

 lich den Erstlings-Kry8tallisation8-Procesa durch freiwilliges Verdun- 

 stenlassen der entsprechenden Lösungen einzuleiten. Man bereitel 

 zu diesem Behufe gesättigte Lösungen, vermengt sie mit einer kleinen 



Menge Wasser, damit sie nicht in allernächster Zeit Krystalle ali- 

 setzen, und überlässt sie nun in Sachen Schalen mit ebenem Boden 

 der vollständigsten Ruhe. Von entscheidendem Einflüsse bezüglich 

 der Grösse, welche die hierbei entstehenden Erstlings-Krystalle hinnen 

 einer gewissen Zeit erreichen, ist das Volum der angewandten 

 Lösungen. Wie mehrfach in früheren Mittheilungen erwähnt, ent- 

 stehen in allen Lösungen, wenn sie derart einer ungestörten Ruhe 

 überlassen sind, Uebersättigungs-Zustände, die ausserordentlich be- 

 günstigend bei dem Beginn des Krystallisations-Processes einwirken. 

 Es geht diess unzweifelhaft daraus hervor, dass man in keiner Dar- 

 stellungsart so schön ausgebildete, flächenreiche, und namentlich auch 

 so durchsichtige Krystalle erhält, wie in dieser Weise. Neben meh- 

 reren Krystall-Aggregaten findet man fast ausnahmslos auch einige 

 isolirte Individuen, welche das gewünschte Object für weiteres Auf- 

 ziehen bilden. Was die Grösse solcher Erstlings-Krystalle anbelangt, 

 so ist es sehr bemerkenswert!!, welche Dimensionen selbst Krystalle 

 sehr schwer löslicher Substanzen während der Procedur dieses ersten 

 Anschusses erlangen können. Ja gerade für schwer lösliche Körper 

 ist es die einzige Möglichkeit, isolirte Individuen zu erhalten in einer 

 Grösse, welche die Handhabung für weitere Krystallzucht gestattet. 



Wohl entstehen beim Erkaltenlassen heiss gesättigter Lösungen 

 von leicht löslichen Verbindungen, mithin in gleich kurzer Zeit, sehr 

 voluminöse, und bei richtigem Treffen des Concentrationspunktes der 

 Lösungen auch häufig isolirte Krystalle. Aber in der Regel sind sie 

 mit Constructionsfehlern behaftet, was sich bei ihrem Weiterwachsen 

 erst zeigt, und noch seltener besitzen sie den der Substanz möglichen 

 Grad der Durchsichtigkeit. 



Betrachtet man nun näher die erwähnten zwei Processe des 

 Entstehens von Krystallen, nämlich jenen, der in übersättigten Lösungen 

 stattfindet, und den, der während des Erkaltens beisser Lösungen 

 vor sich geht, so ergibt sich, dass in beiden Fällen eine sogenannte 

 überstürzte Krystallisation eintritt, was sich eben durch die beträcht- 

 liche Dimensions-Zunahme der entstellenden Krystalle in kurzer Zeit 

 kund gibt. Unter allen Umständen ist die Krystallisation in beiden 

 Fällen eine viel rapidere, als sie das Wachsen eines in Lösung be- 

 findlichen Krystalles repräsentirt, die der freiwilligen Verdunstung 

 überlassen ist und sich nicht im Uebersättigungs-Zustände befindet. 

 (Lösungen , in der sich einmal Krystalle befinden , nehmen solche, 

 oder mindestens bei Weitem nicht so überladene Uebersättigungs- 

 Zustände an, wie ursprünglich.) 



Dennoch ist das resultirende Product aus den beiden Krystalli- 

 sations-Processen ein wesentlich verschiedenes. Nur die beim Erkalten 

 heisser Lösungen entstehenden Krystalle tragen das Gepräge eines 

 überstürzten Aufbaues an sich. 



Die gute Ausbildung eines Krystalles scheint also nicht so sehr 

 durch die Schnelligkeit, mit der sich die kleinsten Theilchen an den 



